E. Reichardt, Brüchiges Platin. 123 



diiiig ZU bringen, muss es vorher von dem anhängenden Bit- 

 terstoffe durch eine Sodalösung befreit und durch nachfolgen- 

 des Waschen mit Wasser gereinigt werden. Eine Ausfuhr 

 dieses Stärkemehls nach Deutschland und England findet 

 kaum statt. 



Brüchiges Platin. 



Von E. Reichardt in Jena. 



Vor Kurzem kam mir ein Platin, Stück eines Schwefel- 

 säurekessels, zur Hand, welches sich durch spröde, durch und 

 durch krystallinische Beschafienheit auszeichnete. Man konnte 

 das dicke Blech sofort zerbrechen und auf dem Bruche zeigte 

 sich krystallinisches Gefüge. - 



Der Kessel war noch neu, wenig im Gebrauche gewe- 

 sen und • bekam an mehreren Stellen Bisse , welche sofort 

 Flüssigkeit durchliessen. Das spec. Gewicht des Platins war 

 20,905 ; die äussere Pläche desselben war auf beiden Seiten 

 etwas weniger glänzend, wie gewöhnliches Platinblech. 



Durch Glühen wurde bei aussen gereinigtem Platin kein 

 Verlust herbeigeführt', überhaupt nichts an der Beschaffenheit 

 geändert. 



Die mehrfach wiederholten Prüfungen auf andere Platin- 

 metalle, mit ziemlich viel Material vorgenommen, ergaben die 

 Abwesenheit derselben. Die weitere Untersuchung bewies als 



99,946. 

 Es wurden namentlich noch Prüfungen angestellt, ob Schwe- 

 fel oder Phosphor zugegen seien, jedoch mit negativem Besul- 

 tate. Die Verbindung von Schwefel und Platin ist auch nicht 

 glühbeständig und diej, mit Phosphor verträgt die bei Bear- 



